33 



der Winkel k/k etwas wächst, doch widerspricht dem wenig- 

 stens für den Winkel n/n der von G. vom Rath erhaltene 

 Werth 130° 4', während der von A. Scacchi erhaltene Werth 

 130° 10' damit übereinstimmt. Für k/k müsste der 1. und 

 2. Werth vertauscht sein. 



Der Einfluss des Fe 0- Gehalts tritt deutlicher hervor, 

 wenn man die Winkel sämtlicher nach dem Eisengehalt ge- 

 ordneter Olivine tabellarisch zusammenstellt. 



Diese Tabelle V lässt für die Reihe vom Hyalosiderit bis 

 herunter zum Forsterit für den Winkel n/n ebenfalls im All- 

 gemeinen das angedeutete Verhalten hervortreten: Abnahme 

 der Winkel n/n bei steigendem Eisengehalt. Dagegen stellt 

 sich nun für den Winkel k/k das umgekehrte Verhalten heraus. 

 Der Winkel nimmt mit steigendem Eisengehalt ebenfalls ab. 



Für den Olivin von der Somma entspricht der von G. vom 

 Rath gefundene Werth für n/n = 130° 4' genau der in der 

 Tabelle angegebenen Zusammensetzung, denn G. vom Rath 

 hat die gemessenen Krystalle nachher analysirt ; diese Zahlen 

 stimmen fast genau mit denen, die der Chrysolith giebt, der 

 auch beinahe genau die von G. vom Rath für die Vesuv- 

 krystalle gefundene Zusammensetzung hat. Der Winkel, den 

 A. Scacchi gefunden hat, würde sich dann wahrscheinlich auf 

 einen eisenärmeren, dem Forsterit nahestehenden Krystall be- 

 ziehen, womit dann auch die von Scacchi ausdrücklich con- 

 statirte lichte Farbe des gemessenen Krystalls übereinstimmte. 

 Allerdings würde man nach dieser Reihe einen Winkel für 

 solche Krystalle erwarten müssen, welcher etwas kleiner als 

 130° 9', den für den Forsterit geltenden Werth ist. Zieht 

 man nur die Krystalle in Betracht, für welche die Winkel 

 und die chemische Zusammensetzung gleichzeitig genau be- 

 kannt sind, also die erwähnte, mit Ausnahme des von A. Scacchi 

 gemessenen Krystalls, so ist eine beinahe stetige Abnahme 

 des Winkels n/n mit steigendem FeO-Gehalt zu bemerken 

 und zwar in der Weise, wie die Curve in Fig. 7 zeigt, wo 

 die zu 120 Molekülen Mg 2 Si 4 zutretende Anzahl von Mole- 

 külen Fe 2 Si0 4 als Abscissen, die zugehörigen Winkel n/n als 

 Ordinaten aufgetragen sind, wobei bezüglich der Ordinaten 

 vom Winkel 130° ausgegangen ist in der Art, dass die über 

 130° überschiessenden Minuten positiv (nach unten), die an 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1887. Bd. I. 3 



